664 
E. Dittler, 
folge der außerordentlich starken Unterkühlung der Albit- und 
Orthoklassubstanz von Vornherein nur an die basischen End- 
glieder der Plagioklasreihe gedacht werden; eine rein thermische 
Untersuchung der Ortlxoklas-Albitschmelzen, wie sie A. S. Day und 
E. T. Allen 1 ausgeführt haben, hatte infolge des hohen Viskositäts- 
grades und der annähernd gleich hohen Schmelzpunkte von Ortho- 
klas und Albit mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, da die 
Orthoklas- un d Albitschmelzen überhaupt keinen scharfen Schmelz- 
punkt besitzen, sondern vielmehr innerhalb eines von der Art der 
Erhitzung abhängigen Schmelzintervalles aus dem kristallisierten 
in den amorphen Zustand übergehen. So blieb nur die mikro- 
skopische Untersuchung der Kristallisationsprodukte, welche ich 
auf Anregung meines hochverehrten Herrn Lehrers, Prof. C. Doelter, 
ausgeführt habe. 
Schon R. Freis hat sich mit der Untersuchung eines ortho- 
klashaltigen Anorthites befaßt und kam zu dem Resultate , daß 
der Ca-Gelialt den Viskositätsgrad der Schmelze so weit herab- 
setze, daß sich Orthoklaskristalle auszuscheiden vermögen 1 2 . 
Es mag daher nicht überflüssig erscheinen, in Kürze auf die 
Resultate hinzuweisen , welche ich beim Zusammenschmelzen von 
künstlichen, chemisch reinen Feldspatpulvern von der Zusammen- 
setzung Na Al Si 3 0 8 , CaAl 2 Si 2 O g undKAlSi 3 0 8 in Rosetigeln mit 
25 g Fassung erhalten habe. 
Die Gemenge, welche bei der im Maximum ca. 1400° be- 
tragenden Temperatur des Fourquignonofens rasch dünnflüssig 
wurden, so daß mit Leichtigkeit dünne Glasfäden aus den Schmelzen 
gezogen werden konnten , wurden nach mehrmaligem Rühren und 
Kneten schon nach ca. 1 — 2 Stunden auf den der Kristallisations- 
fähigkeit günstigsten Zustand gebracht und nun durch ca. 36 Stunden 
unausgesetzt abgekiihlt. Die Regulierung der Temperatur erfolgte 
am Anfang von 2 zu 2 , bei fortschreitender Verfestigung von 
6 zu 8 Stunden. 
Von den Kristallisationsprodukten wurden Dünnschliffe an- 
gefertigt und kleine Splitter hiervon mittels des Erhitzungsmikro- 
skopes 3 auf Schmelzbarkeit und Ausscheidung hin untersucht. 
Entgegen den Untersuchungen A. L. Day’s und E. T. Allen’s 
fand ich die Schmelzpunkte von Anortliit und Ab 25 An 75 , sowie 
einiger dazwischen liegenden Mittelglieder unter 1400° liegen, bei 
welcher Temperatur ein deutliches Zusammenfließen der Diinnschliff- 
1 A. L. Day und E. T. Allen, Der Isomorphismus und die thermi- 
schen Eigenschaften der Feldspäte. Zeitschr. f. phys. Chemie. 54. 1. p. 1. 
2 Die Versuchsergebnisse sind in C. Doelter’s phys.-chem. Mineralogie 
p. 248 veröffentlicht. 
3 'C. Doelter, Die Untersuchungsmethoden bei Silikatschmelzen. 
Sitzungsber. der Wiener Akad. 115. 1. Mai 1906. 
